in Alkohol 



— 121 — 



gelöste Anteile: Harzrückstand: 



66,43 % 33,57 % 



„ Äther .... 65,00 °/ 35,00% 



„ Chloroform . . 53,46% 46,54% 



„ Benzol .... 65,98 % 34,02 % 



„ Aceton .... 69,54 % 30,46 % 



„ Petroläther . . 55,96 % 34,04 % 



„ Essigester . . . 64,58 % 35,42 % 



Die filtrierten Lösungen sind alle klar, zeigen aber nur mäßige 



Klebkraft. 



Weiter wurden die folgenden Konstanten für das Harz festgestellt: 



Verseifungszahl 71,81 



Säurezahl (direkt bestimmt) . . 17,68 



Esterzahl 54,13 



Schmelzpunkt: Bei ca. 120° C fängt das Öl an unter Aufblähen 

 flüssig zu werden und erstarrt wieder bei 80° C. 



Ein praktisch vorgenommener Versuch mit einer alkoholischen 

 Lösung ergab eine gute Verwendbarkeit des Harzes zu Politurzwecken. 

 Dem Anschreiben zufolge (s. o.) wurde das Harz mit Leinöl, als 

 dem an erster Stelle hierfür in Betracht kommenden Öle gekocht. 



Den Angaben von Lunge (c. f. 5. Aufl. B. III 217—218) ent- 

 sprechend wurde das Harz in einer Retorte auf ca. 300° C erhitzt. 

 Nach Übergang nicht erheblicher, öliger empyreumatisch riechender 

 Anteile wurde der Rückstand mit Leinöl gekocht. Diese Olabkochung 

 trocknet in dünner Schicht ausgestrichen, bei 100° C binnen 24 Stunden 

 schön ein, dagegen sehr langsam bei Zimmertemperatur. Nach Zusatz 

 eines Sikkativs (Mangansuperoxyd) ist dieselbe nach kurzer Zeit auch 

 bei Zimmertemperatur trocken. 



Die Untersuchung des vorliegenden Harzes hat also ergeben, daß 

 dasselbe einmal für Politurzwecke geeignet ist und weiter seine Ver- 

 wendbarkeit als „Lacköl" (Öllack, fetter Lack, Varnish oil) in Frage 

 kommt. 



(gez. Bandke.) 

 Der Direktor des Pharmazeutischen Instituts 

 der Universität Berlin 

 Professor Dr. H. Thoms. 



